( 7o6 ) 



la grandeur de la charge. J'ai désigné ce phénomène sous le nom 6.' allonge- 

 ment par recuit, l'attribuant à l'elTet du recuit qui détruit l'écrouissage au 

 fur et à mesure de sa production. 



» En poursuivant mes recherches, j ai reconnu cpie rallougement par 

 recuit est un (ait beaucoup plus général que je iie l'avais d'abord supposé, 

 et qu'il se produit pour tous les métaux à toutes les températures sous l'in- 

 fluence non seulement des charges suffisant à provoquer la tupture, mais 

 de toutes celles (jui donnent lieu à une défornialioii permanente. En géné- 

 ralisant cette observation, j'ai été amené à conclure ({ue tous les allonge- 

 ments permanents sont des allongements par recuit, et qu'une force ne 

 produit sur un métal, au moment même de son application, qu'une défor- 

 mation élastique qui se transforme progressivement en déformation per- 

 manente sous l'influence du recuit. Mais le plus souvent la marche du 

 phénomène est assez raj)ide pour que l'on ne puisse en observer que la 

 terminaison. 



» Toutes les variations, soit avec le temps, soit avec la température, des 

 ])ropriétés mécaniques des métaux doivent être des conséquences immé- 

 diates des lois qui régissent le l'ecuil. .l'ai étudié ces lois en chauffant, à des 

 températures et pendant des temps variables, des fds métalliques écrouis 

 par une série de passages à la fdière, puis les essayant à la traction après 

 refroidissement. Les résultats de ces expériences m'ont conduit aux 

 énoncés suivants, dans lesquels l'état d'écrouissage d'un métal est défini 

 par sa limite élastique et sa résistance à la rupture mesurées à la tempé- 

 rature ordinaire : 



» i" A une même température, la valeur de l'écrouissage va constam- 

 ment en décroissant sous l'influence du recuit, en tendant vers une valeur 

 limite déterminée avec une vitesse qui peut être très grande au début du 

 recuit et devient de plus eu plus faible à mesure qu'elle se rapproche de sa 

 limite. 



» 2" La valeur limite de l'écrouissage, après un recuit prolongé à une 

 température donnée, est d'autant plus faible que celte température est 

 elle-même plus élevée. 



» Les exemples suivants fout ressortir ce mode d'action du recuit. L et R 

 sont l'effort limite d'élasticité et l'effort de rupture mesurés à la tempéra- 

 ture ordinaire et rapportés à i""" de section initiale du fil : 



